MUTU BLOK BETON RINGAN AERASI TERHADAP SNI 03-2156-1991

## TENTANG BLOK BETON RINGAN BERGELEMBUNG UDARA DENGAN PROSES OTOKLAF
(KASUS PADA KECAMATAN BEKASI TIMUR)
Aries Tri Hendrawan, Gina Bachtiar,  Amos Neolaka

## Abstract
This study aims to determine the quality of aerated lightweight concrete block  that  is  in  the  East  Jakarta  District  based  on  SNI  03-2156-1991. More and more manufacturers whose products circulating in the area of East Jakarta District allows lightweight aerated concrete blocks have a different  quality.  Reference  in  this  study  is  SNI  03-2156-1991  which includes  the  size  tolerance,  the  weight  content  and  compressive strength.  In  this  study  using  experimental  methods,  the  population  is lightweight aerated concrete blocks that are marketed in the subdistrict of  East  Jakarta,  while  the  sample  in  this  study  are  10  lightweight aerated  concrete  blocks  that  will  be  taken  from  the  four  producers representing  lightweight  aerated  concrete  blocks  are  scattered  in  the district  of  Jakarta  east.  Tests  carried out  on  material  laboratotium  FT- UNJ Civil Engineering.
The  test  results  tolerances  size  lightweight  aerated  concrete blocks only groups B, C and D which satisfy the required size has been a long 590 mm, width 190 mm and 100 mm thick. Tests showed that the weight  of  the  contents  of  the  entire  group  meets  the  quality requirements  of  SNI  03-2156-1991.  On  the  compressive  strength  test only  Group  A  meets  the  quality  requirements  of  SNI  03-2156-1991 which  is  the  average  compressive  strength  of  at  least  3.6  N/mm2. Researchers also compared with the strong compressive SNI 03-0349- 1989, in groups A and C satisfy the quality requirements, while groups B and D did not meet the quality requirements of SNI 03-0349-1989 which is the average compressive strength of at least 25 kg/cm2.
The conclusion of this study is the quality of aerated lightweight concrete blocks that circulated in the East Jakarta District there are no qualified quality SNI 03-2156-1991.
Key words : aerated lightweight concrete block
Aries Tri Hendrawan
Alumni Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220
DR. Gina Bachtiar, MT
Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220
email : ginbach@yahoo.com
Prof. DR. Amos Neolaka, M.Pd Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220

## PENDAHULUAN
Seiring  pertambahan  jumlah  penduduk  di  Indonesia  yang  bertambah,  maka  akan  diikuti  oleh pembangunan fisik seperti perumahan dan sarana prasarana yang juga meningkat. Seperti yang terjadi  di  Kota  Bekasi  saat  ini  banyak  didirikan  gedung-gedung,  ruko,  pusat  perbelanjaan, apartement dan perumahan.
Dengan  adanya  pembangunan  fisik  yang  meningkat,  maka  kebutuhan  akan  bahan bangunan  menjadi  meningkat.  Dalam  perkembangan  dunia  konstruksi  saat  ini,  sangat  banyak usaha  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  konstruksi  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas kerja, baik secara struktur maupun bahan bangunan yang dipergunakan. Misalnya saja bahan bangunan untuk dinding atau pemisah ruangan, ada berbagai macam pilihan seperti batu bata, partisi, batako dan blok beton ringan aerasi.
Untuk  elemen  dinding  selain  bata  merah  dan  batako,  blok  beton  ringan  aerasi merupakan bahan bangunan yang saat ini banyak  digunakan untuk pasangan dinding. Karena blok  beton  ringan  aerasi  memiliki  kelebihan  yaitu  konstruksi  yang  kuat,  ringan,  praktis,  kedap suara  dan  pemasangannya  relatif  mudah  dan  cepat,  sehingga  dapat  mengurangi  biaya pengerjaan  dan  mempercepat  waktu  penyelesaian  pembangunan  (Konstruksi  plus.  2009).
Keunggulan lainnya, karena berat jenisnya yang rendah blok beton ringan aerasi tahan panas dan  api.  Dengan  meningkatnya  pembangunan  saat  ini  permintaan  blok  beton  ringan  aerasi semakin  bertambah  karena  semakin  banyak  masyarakat  yang  beralih  ke  blok  beton  ringan aerasi.
Ukuran blok beton ringan aerasi yang paling banyak ditemukan dipasaran adalah blok beton ringan aerasi dengan ukuran 590 mm x 190 mm x 75 mm dan 590 mm x 190 mm x 100 mm. Akan tetapi lebih banyak produsen yang menjual blok beton ringan aerasi dengan ukuran 590 mm x 190 mm x 100 mm karena ukuran 590 mm x 190 mm x 75 mm lebih mudah patah saat pengiriman sehingga merugikan produsen.
Seiring meningkatnya permintaan blok beton ringan aerasi, produsen blok beton ringan aerasi  semakin banyak  sehingga antar  produsen  saling bersaing  untuk  menjual  dengan harga yang murah. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas blok beton ringan aerasi yang  diproduksi.  Selain  itu  permintaan  pasokan  blok  beton  ringan  aerasi  yang  besar menyebabkan produsen memproduksi blok beton ringan aerasi dalam jumlah yang besar.
Produsen harus memproduksi blok beton ringan aerasi dalam jumlah yang besar karena banyaknya  permintaan  blok  beton  ringan  aerasi  di  pasaran.  Kualitas  mutu  blok  beton  ringan aerasi  yang  diproduksi  harus  tetap  dijaga  agar  memenuhi  standar.  Karena  salah  satu  yang mempengaruhi kualitas suatu bangunan adalah kualitas atau mutu bahan pembentuknya dalam hal  ini adalah bahan  bangunan  blok  beton  ringan aerasi.  Sering  dijumpai  di  pasaran ada  blok beton ringan aerasi yang diproduksi mutunya belum memenuhi standar, ada yang permukaannya cacat, gompal dan mudah patah karena mengalami kerusakan.
Produksi  blok  beton  ringan  aerasi  sebelum  dilepas  ke  pasaran  harus  menjalani pengujian  untuk  mengontrol  kualitas  mutu  blok  beton  ringan  aerasi.  Dalam  hal  ini  Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah mengeluarkan standar yang membahas tentang syarat mutu blok beton ringan aerasi dan cara pengujian mutu blok beton ringan aerasi yaitu SNI 03-2156- 1991  tentang  blok  beton  ringan  bergelembung  udara  (aerated)  dengan  proses  otoklaf.  Syarat mutu blok beton ringan aerasi meliputi ukuran, toleransi, bobot isi, muai susut, kuat lentur, sifat penahan panas dan kuat tekan. Berdasarkan SNI tersebut apakah mutu blok beton ringan aerasi yang beredar di pasaran sudah memenuhi standar yang tertera di SNI 03-2156-1991.
Berdasarkan  masalah  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  pada  skripsi  ini  akan  diuji mutu blok beton ringan aerasi. Contoh blok beton ringan aerasi yang diuji diambil dari wilayah Kecamatan Bekasi Timur. Pengujian blok beton ringan aerasi meliputi ukuran, toleransi, bobot isi dan kuat tekan.

## METODA
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan uji dilaboratorium dengan penarikan  kesimpulan  melalui  pendekatan  deskriptif.  Populasi  sasaran  dalam  penelitian  ini adalah  blok  beton  ringan  aerasi  yang  dipasarkan  diwilayah  Kecamatan  Bekasi  Timur. Berdasarkan  SNI  03-2156-1991  (blok  beton  ringan  bergelembung  udara  (aerated)  dengan proses otoklaf) populasi kurang dari 10.000 diwakili oleh 10 buah benda uji
Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak dari produsen blok beton ringan aerasi yang  memasarkan  produknya  diwilayah  Kecamatan  Bekasi  Timur.  Berdasarkan  SNI  03-2156- 1991 (blok beton ringan bergelembung udara (aerated) dengan proses otoklaf) setiap 10 buah benda  uji  mewakili  populasi  kurang  dari  10.000.  Dari  setiap  merk  diambil  10  buah  blok  beton ringan  aerasi,  maka  akan  didapat  40  sampel  benda  uji  yang  mewakili  populasi  kurang  dari 40.000.
Tabel 5. Perencanaan populasi dan sampel menurut SNI 03-2156-1991 Penyebaran Wilayah Kelompok Benda Uji Populasi Sampel A < 10.000 10 buah B < 10.000 10 buah C < 10.000 10 buah D < 10.000 10 buah Jumlah < 40.000 40 buah Tabel 6. Sampel blok beton ringan aerasi untuk tiga macam pengujian Nama Pengujian Jumlah Blok Beton ringan aerasi yang dibutuhkan Ukuran dan Toleransi Kuat tekan Bobot isi 4 buah blok beton ringan aerasi Jumlah sampel 10 buah blok beton ringan aerasi
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Alat uji tekan
2. Kaliper atau mistar dengan ketelitian 1 mm
3. Penggaris siku
4. Oven pengering suhu 105 ± 5 ºC
5. Timbangan dengan ketelitian 1 gram
6. Bejana
7. Sikat halus
8. Koas

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil pengujian ukuran toleransi
Tabel 7. Kesesuaian dan persentase (%) penyimpangan ukuran rata-rata tiap kelompok terhadap ukuran yang telah disyaratkan
Kelompok benda uji Rata-rata panjang(cm) Persentase penyimpangan panjang Rata-rata lebar(cm) Persentase penyimpangan lebar Rata-rata tebal(cm) Persentase penyimpangan tebal(%) Kesesuaian ukuran toleransi  blok beton  ringan aerasi terhadap SNI A 60.39 2.35 20.03 5.43 9.96 0.41 Tidak Memenuhi B 59.95 1.61 19.04 0.21 10.01 0.05 Memenuhi C 60.28 2.17 19.85 4.45 9.97 0.30 Memenuhi D 60.30 2.20 19.92 4.85 9.93 0.66 Memenuhi Ukuran disyaratkan SNI 59cm (toleransi -3% sampai + 5 %) 19cm (toleransi -3% sampai + 5 %) 10cm (toleransi ± 2 %)

## Hasil Pengujian Bobot Isi
Tabel  8.  Rata-rata  bobot  isi  keadaan  kering dan  kesesuaian  tiap  kelompok  terhadap  bobot  isi keadaan kering menurut SNI 03-2156-1991 Kelompok Benda Uji Bobot Isi Keadaan Kering Rata-rata dari 4 Benda Uji (kg/m³) Kesesuaian nilai bobot isi keadaaan kering terhadap SNI (maks 800 kg/m³) A 769.31 Memenuhi B 768.84 Memenuhi C 781.96 Memenuhi D 561.32 Memenuhi
Tabel 9. Rata-rata bobot isi jenuh air dan kesesuaian tiap kelompok terhadap bobot isi jenuh air menurut SNI 03-2156-1991 Kelompok Benda Uji Bobot Isi Keadaan Jenuh Air Rata-rata dari 4 Benda Uji (kg/m³) Kesesuaian nilai bobot isi keadaaan Jenuh Air terhadap SNI (maks 1250 kg/m³) A 1035.50 Memenuhi B 964.08 Memenuhi C 1099.12 Memenuhi D 820.76 Memenuhi
Gambar  1. Rata-rata Nilai Bobot Isi

## Hasil pengujian Kuat Tekan
Tabel 10. Rata-rata kuat tekan tiap kelompok dan kesesuaian tiap kelompok terhadap kuat tekan menurut SNI 03-2156-1991
Kelompok Benda Uji Kuat Tekan Rata-rata dari 6 Benda Uji (N/mm²) Kesesuaian nilai kuat tekan rata-rata tiap kelompok terhadap SNI 03-2156-1991 A 3.68 Memenuhi B 1.95 Tidak Memenuhi C 3.22 Tidak Memenuhi D 2.25 Tidak Memenuhi SNI Nilai kuat tekan rata-rata tiap kelompok minimal 3.6 N/mm² 769.31 768.84 781.96 561.32 1035.50 964.08 1099.12 820.76 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 A B C D Nilai Bobot Isi Blok beton ringan aerasi (kg/m³) Kelompok Benda Uji Rata-rata Nilai Bobot Isi Rata-rata Bobot Isi Keadaan Kering
Rata-rata Bobot Isi Jenuh Air
Bobot Isi Jenuh Air Maks SNI (1250 kg/m³)
Bobot Isi Keadaan Kering Maks SNI (800 kg/m³)
Gambar 2. Kuat Tekan Rata-rata
Tabel 11. Rata-rata kuat tekan tiap kelompok dan kesesuaian tiap kelompok terhadap kuat tekan menurut SNI 03-0349-1989
Kelompok Benda Uji Kuat Tekan Rata-rata dari 2 Benda Uji (kg/cm²) Kesesuaian nilai kuat tekan terhadap SNI 03-0349-1989 A 30.09 Memenuhi B 20.14 Tidak Memenuhi C 27.87 Memenuhi D 24.20 Tidak Memenuhi
SNI Nilai Kuat Tekan Rata-rata Minimal  25 kg/cm² 3.68 1.95 3.22 2.25 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 A B C D Nilai Ku at T ek an (N/m m ²) Kelompok Benda Uji Kuat tekan rata-rata tiap kelompok Kuat tekan rata-rata tiap kelompok
Kuat  tekan  rata-rata SNI  03-2156-1991  min (3.6 N/mm²)
Rangkuman dari hasil pengujian disajikan dalam tabel berikut :

## Tabel 12. Rangkuman hasil pengujian
Pengujian Ukuran dan Toleransi Bobot Isi Kuat tekan Kelompok  Panjang Lebar Tebal Bobot Isi Keadaan Kering Bobot Isi Jenuh Air SNI 03- 2156- 1991 SNI 03- 0349- 1989 A √ x √ √ √ √ L B √ √ √ √ √ x T C √ √ √ √ √ x L D √ √ √ √ √ x T Keterangan : √      =     Memenuhi SNI 03-2156-1991 (blok beton ringan bergelembung udara dengan proses otoklaf) x      = Tidak  memenuhi  SNI  03-2156-1991(blok  beton  ringan  bergelembung  udara dengan proses otoklaf) L      = Memenuhi SNI 03-0349-1989 (bata beton untuk pasangan dinding)
T      =      Tidak memenuhi SNI 03-0349-1989 (bata beton untuk pasangan dinding)

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Dari ketiga pengujian tersebut disimpulkan semua kelompok tidak memenuhi syarat SNI 03-2156-1991. Karena dari hasil penelitian laboratorium atas contoh produk yang diambil
30.09 20.14 27.87 24.20 0 5 10 15 20 25 30 35 A B C D Ni lai K u at Tek an (K g/c m ²) Kelompok Benda Uji Kuat tekan rata-rata tiap kelompok Kuat tekan rata-rata tiap kelompok Kuat  tekan  rata-rata SNI 03-0349-1989 min  (25 Kg/cm²)
dari persebaran produk blok beton ringan aerasi wilayah Kecamatan Bekasi Timur, pada setiap kelompok terdapat satu atau dua pengujian yang tidak memenuhi SNI 03-2156- 1991.
2. Berdasarkan SNI 03-2156-1991, syarat ukuran toleransi blok beton ringan aerasi adalah panjang 590 mm dengan toleransi tidak kurang dari 2 % serta tidak lebih dari 5 %, lebar 190  mm  toleransi  tidak  kurang  dari  2  %  serta  tidak  lebih  dari  5  %  dan  tebal  100  mm dengan  toleransi  kurang  lebih  2  %  dari  ukuran  yang  telah  ditentukan.  Hasil  evaluasi menunjukkan kelompok B, C dan D memenuhi ukuran yang telah disyaratkan SNI 03- 2156-1991.  Sedangkan  pada  kelompok  A  tidak  memenuhi  ukuran  yang  telah disyaratkan.
3. Persyaratan  untuk  bobot  isi  meliputi  bobot  isi  keadaan  kering  dan  bobot  isi  jenuh  air. Hasil  pengujian  untuk  bobot  isi  keadaan  kering  maupun  bobot  isi  jenuh  air  seluruh kelompok  blok  beton  ringan  aerasi  memenuhi  bobot  isi  yang  ditetapkan  SNI  03-2156- 1991 untuk bobot isi keadaan kering 800 kg/m³ dan untuk bobot isi jenuh air 1250 kg/m³. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa bobot isi kelompok A memiliki bobot isi keadaan kering 769,31 kg/m³ dan bobot isi keadaan jenuh air 1035,5 kg/m³. Kelompok B memiliki bobot  isi  keadaan  kering  768,84  kg/m³  dan bobot  isi keadaan  jenuh  air  964,08 kg/m³. Kelompok C memiliki bobot isi keadaan kering 781,96 kg/m³ dan bobot isi keadaan jenuh air  1099,12  kg/m³.  Kelompok  D  memiliki  bobot  isi  keadaan  kering  561,32  kg/m³  dan bobot  isi  keadaan  jenuh  air  820,76  kg/m³.  Sehingga  hasil  analisa  seluruh  kelompok memenuhi persyaratan bobot isi yang telah ditetapkan SNI 03-2156-1991.
4. Pada  pengujian  kuat  tekan  menggunakan  SNI  03-2156-1991(blok  beton  ringan bergelembung udara dengan proses otoklaf) dan SNI  03-0349-1989 (bata beton untuk pasangan  dinding)  sebagai  acuan.  Hasil  analisa  dengan  mengacu  pada SNI  03-2156- 1991menunjukkan hanya kelompok A dengan kuat tekan 3,68 N/mm² yang memenuhi kuat  tekan  rata-rata  minimal  yang  telah  disyaratkan  yaitu  3,6  N/mm²,  sedangkan kelompok B, C dan D tidak memenuhi dengan nilai kuat tekan berturut-turut adalah 1,95 N/mm², 3,22 N/mm² dan 2,25 N/mm². Pada hasil analisa kuat tekan berdasarkan SNI 03- 0349-1989 (bata beton untuk pasangan dinding) dapat disimpulkan bahwa kelompok A dan C dengan kuat tekan 30,09 kg/cm² dan 27,87 kg/cm² memenuhi kuat tekan rata-rata minimal  25  kg/cm².  Pada  kelompok  B  dan  D  tidak  memenuhi  kuat  tekan  yang  telah
disyaratkan  SNI  03-0349-1989,  karena  nilai  kuat  tekan  kedua  kelompok  adalah  20,14 kg/cm² dan 24,20 kg/cm².

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto Suharsimi. 2006. Prosedur penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Amri Sjafei. 2005. Teknologi beton A-Z. Jakarta: UI Press.
Abdullah Yudith. 2008. Pengaruh Zat Aditif Dalam Pembuatan Beton Teraerasi Yang Diproses Dalam Bejana Bertekanan [Skripsi]. Depok: Universitas Indonesia.
Ahmad Rosman. 2007. Bahan Bangunan Sebagai Dasar Pengetahuan. Jakarta: Bangun Cipta Pustaka.
Allen Edward. 2005. Dasar-dasar Konstruksi Bangunan: Bahan-bahan dan Metodenya. Jakarta: Erlangga.
Badan  Standarisasi  Indonesia.  SNI  03-2156-1991.  Blok  Beton  Ringan  Bergelembung  Udara (Aerated) Dengan Proses Otoklaf.
Badan Standarisasi Indonesia. SNI 15-7064-2004. Semen portland komposit.
Badan Standarisasi Indonesia. SNI 3402-2008. Cara uji berat isi beton ringan struktural.
Badan Standarisasi Indonesia. SNI 03-6861.1-2002. Spesifikasi bahan bangunan bagian A.
Badan  Standarisasi  Indonesia.  SNI  15-2847-2002.  Tata  cara  perhitungan  struktur  untuk bangunan gedung.
Konstruksi  Plus.  2009.  Material  batu  bata  versus  aac  blok.  [terhubung  berkala] http://konstruksiplus.blogspot.com/2009/01/material-batu-bata-versus-aac-block  [4 Maret 2012].
Mulyono Tri. 2005. Teknologi beton. Yogyakarta: Andi.
Murdock  LJ,  Brook  KM,  Hindarko  Stephanus.  1999.  Bahan  dan  Praktek  Beton.  Jakarta  : Erlangga.
Hebel. 2010. http://hebel.com/beton-ringan/aerasi-teknologi-Jerman. html [2 Maret 2012].
Wulandari Sekar. 2012. Studi Tentang Mutu Bataton Dinding [Skripsi]. Jakarta: Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta.